地質ニュース670号，70 ― 75頁，2010年6月
Chishitsu News no.670, p.70 ― 75, June, 2010

高品位型インジウム資源の現状

石原舜三 1）・村上浩康 2）

サイクルしやすい特性があり，窮状を助けている．前

1．まえがき報から5 年目を向かえ，今後の初生資源探査の一助
れっか

インジウムの供給源としては，鉱脈型や裂罅規制型とすべく，特に高品位であった豊羽鉱床，ボリビアのなどの恐らく陸上火山の地下で生成した火成鉱床，

サン ヴィセンテ鉱床などを例にインジウム資源の濃集及び海底火山に伴って海底で生じた黒鉱型の塊状硫環境について考察してみたい．

化物鉱床などがある．前者は高品位鉱を産出し，後者は低品位鉱を産するが大規模である．鉱業的にはインジウム鉱物よりも量的に多い黒色閃亜鉛鉱（第12．価格・用途と生産図），次いで銅硫塩鉱物（salphosalts）などに微量に含インジウムの日本の全使用量は2005年634トン（前まれるものから回収される．もっとも日本の豊羽鉱床

年度比117％），2006年が905トン（前年度比143％），を除き，インジウムの産状は詳細に研究された事例が2007年も905トン，2008年は860.3トン，以後減少傾向ないと言っても過言ではない．ポルトガルのノボシュにある．従って価格面でも最近は低下傾向にある（第コルボ鉱床（石原, 2005b）などの新産地のインジウム

2 図）．2008 年の使用量のうち，リサイクル起源量が鉱物学や産状の研究が，今後に期待される．
インジウムの新しい用途が開け，価格が高騰したのは2004 年から2005 年にかけてであった．インジウム517.8トン（60.2 ％），バージン起源量が 342.7トン（39.8％），我が国の消費量は最近では，リサイクル起源のインジウムに大きく依存している．

は少量しか使われないが，現代電子産業における重消費目的は，ITO（酸化インジウム錫）用が750.5ト要性・将来性に鑑み，その供給面の背景について豊ン（87.2％）で非常に大きく，はんだ・接点材料・ボン

羽鉱山を中心に紹介した（石原, 2005a）．ここ数年はディング用途・ヒューズ・歯科用合金・化合物半導体，不況もあって，供給不足も解消し価格も安定している

電池材料などのその他目的がわずかに12.8％である

が，インジウムはもともと希少金属であるから天然に（松坂, 2009）．

おける産出量が少ない．幸いにも 都市鉱山 からリ

2008 年のインジウムの国内生産は，亜鉛精鉱から

第1図 ポトシのホテルで見たポトシ鉱山産黒色閃亜鉛鉱の巨塊．中心の白色鉱物は方解石．

第2図 最近のインジウム価格の推移（松坂, 2009 による）．

1）産総研 特別顧問
2）産総研 地圏資源環境研究部門

キーワード：インジウム，豊羽鉱山，ボリビア，多金属型鉱床，火山性環境

地質ニュース 670号

高品位型インジウム資源の現状― 71 ―

抽出される バージン が70トン程度で前年と横ばい，輸入量は341.8トンで，2007年の93％であった（松坂,2009）．豊羽鉱山の2005年3月の閉山以降，国内産亜鉛鉱は存在しないから，このバージン量は輸入亜鉛（銅）精鉱から回収されたものである．日本の亜鉛精鉱の主要な輸入先としてはオーストラリア・ペルー・アメリカ合衆国・ボリビア・メキシコなどであるが，インジウム含有量は公表されていない．
2008年のインジウム輸入量は341.8トン（2007年比93％）と大きく，更にその60％に相当する225.9トンはKorea Zincによるバージン生産及びITOスクラップからの回収と伝えられている．韓国のバージン生産は後述するボリビアのサンヴィセンテ鉱山産の亜鉛精鉱の輸入に主として依存している．この鉱床のインジウム含有鉱物については既にSugaki et al（1984）.などの詳しい報告がある．
輸入国の第2位はカナダ（134.4トン，全体の14.0％），第3位は中国（57.0トン，同6.6％）であり，カナダの供給源は塊状硫化物鉱床からの亜鉛精鉱であり，中国では華南の都竜鉱床（石原・村上, 2007）である可能性が高い．ポルトガルのノボシュコルボ鉱床の銅鉱石からはインジウムはまだ回収されていない．

3．高インジウム多金属鉱石の特徴

第3図 豊羽鉱床における第Ⅰ〜Ⅴ期鉱化ステージ鉱脈の分布（成井ほか, 1988）．

低いインジウム含有量を持つこと（石原・遠藤, 2009）

インジウムは単独鉱床としては存在せず，常に有価と対照的である．火山性の鉱石はボリビアの多金属微量成分の一つとして天然に産出する．インジウムを鉱床帯においても著名であり，筆者らの未公表資料

多く含む鉱石は単独のインジウム鉱物，含インジウム

では，銀採掘で著名なポトシ鉱床でハンドスペーシメ

銀・錫硫化物・錫石などを多く含むが，更に閃亜鉛鉱ンではあるが，最高品位5,740 ppm In の閃亜鉛鉱鉱の主成分を置換するインジウムが多いものから構成さ石が得られている．またサン ヴィセンテ鉱床では銀鉛れる．鉱業的には，量的に多い閃亜鉛鉱精鉱，一部亜鉛帯でインジウムが多く含まれる．

銅精鉱から分離・抽出して生産される．そのような鉱床は豊羽・明延・生野・足尾など日本に多く存在した

3.1 豊羽鉱床が，現在では全て閉山された．このうち豊羽鉱床が最多金属鉱石の鉱業的で詳細な研究は，吉江ほかも高品位であって，出雲樋では脈幅平均品位で1,000（1986）・成井ほか（1988）によるものが世界で唯一でppm Inに達する鉱石が広く分布していた（吉江ほか,はなかろうか．彼らは引立のチャンネルサンプリング1986）．

で鉱脈の平均品位を求め，回収またはその可能性が豊羽鉱床の地質的特徴は 火山性環境 である．

ある微量成分Au，Cu，Sn，W，In，Coを微量有価成

鉱脈の母岩は主として中新世の苦鉄質火山岩類であ分と定義し，その鉱化時期及び空間的変化を明らかり，近くには花崗岩類は見られず中新世と思われるにした．

石英斑岩岩脈がわずかに産出するのみで，明延・生

豊羽鉱床の鉛亜鉛鉱化作用はⅠ・Ⅱ・Ⅲ期（以上

野鉱床と比較して岩脈数が非常に少ない．この点はあわせ前期）及びⅣ・Ⅴ・Ⅵ・Ⅶ期（以上あわせて後花崗岩類が深部に潜在する豊栄含錫鉛亜鉛鉱床が期）に細分された．主要時期の平面分布図を第 3 図2010 年 6 月号

― 72 ―

石原 舜三・村上 浩康

第4図 豊羽鉱床における鉱化ステージ別の鉱石鉱物（吉江ほか, 1986）．に，各時期の構成鉱物を第4図に示した．インジウム関連性が予想される．

はⅡ・Ⅲ・Ⅵ・Ⅶ期で10 ppmと少なく，第Ⅰ期で10−以上のように豊羽鉱床では錫鉱物もさることなが60ppmとやや多く，第Ⅳ・Ⅴ期で300−400ppm，局部ら，多数の銀鉱物と共存してインジウム鉱物が産出す的に1,000ppmと最も多く含まれる．東西系の出雲樋る．ボリビアにおいても，ポトシ鉱床は最初銀鉱物をでは500ppm以上の高品位部が270−400mL付近を東採掘し，近年になって錫を採掘した．一方，現在イン西に走り，南北系の空知樋では，同様なボナンザがジウム鉱石を出鉱しているサン ヴィセンテ鉱床は鉱床柱状に分布して見られる（第5図：吉江ほか, 1986）．

自体が銀鉛亜鉛ゾーンに位置しており，ここでも銀鉱銀鉱物としては，第Ⅰ期に輝銀鉱・自然銀・輝安化作用とインジウム濃集との関係が示唆される．

銀鉱などが含まれる．第Ⅳ期と第Ⅴ期には黄錫鉱・錫石の錫鉱物に加えて，銀四面銅鉱・濃紅銀鉱・ダイ

3.2 サン ヴィセンテ鉱床

アフォライト（diaphorite, Pb2 Ag3 Sb3 S8），輝安銅銀鉱前述のサン ヴィセンテ鉱床はボリビア南部のケチ（polybasite,（Ag, Cu））
，輝安銀鉱（miar16 Sb 2 S 11）

スラ地方にあって（第6 図），オルドビス紀砂岩・頁岩

gyrite, Ag Sb S2）などの銀・アンチモン鉱物が含まれ互層地帯にある．南北系のサン ヴィセンテ逆断層にる．インジウム鉱物は第ⅣとⅤ期鉱脈に，Zn-In 硫化切断されて西側に陥没盆地が生じ，赤色の第三紀礫物（CuZn2InS4），Ag-In硫化物（AgInS2），インジウム銅岩類が分布してこれはサン ヴィセンテ層と名づけられ鉱（CuInS2），櫻井鉱（（Cu, Fe, Zn）
S 4）とし3（In, Sn）

た．これに東西系急傾斜のデイサイト岩脈（幅10m）がて産出し，また閃亜鉛鉱にも鉄を置換して1.27 ％含貫入する．鉱脈も東西系，北か南に急傾斜であり，まれる（Ohta, 1989）．第Ⅰ期鉱脈の弱異常インジウム

厳密にはN70−85°W, N50−65°W, N55−65°Eに分の存在状態については明らかでないが，銀鉱物とのけられる．N70−85°W系はGuerniaなど7鉱脈からな
地質ニュース 670号

高品位型インジウム資源の現状― 73 ―第5図 豊羽鉱床，空知脈と出雲脈におけるInとZnの等品位図（吉江ほか, 1986）．

り，そのうちの6 de Agosto 脈は走向延長 1,500 m，Deseada脈は1,250mなどと大規模である．N50−65°W
系はAdelaなどの4鉱脈，N55−65°EはArtolaなどの4 鉱脈からなるが，その規模は小さい（Sugaki et al.,1984）．
サン ヴィセンテ鉱床の主要な鉱石鉱物は閃亜鉛鉱・方鉛鉱・四面銅鉱であり，次いで黄銅鉱・黄鉄鉱・毛鉱とやや特異である．付近の鉱床では錫帯を中心として，錫銀帯や銀鉛亜鉛帯が分布するが（第6図），サン ヴィセンテ鉱床では錫鉱物が発見されていないので，銀鉛亜鉛帯に区分されている．ここのDeseada脈でロケサイトが発見されている（Sugaki etal., 1984）．また閃亜鉛鉱中のインジウム含有量もボリビアの鉱石で最も高いものに属する（第7 図）．筆者
らの最近の研究によると，ポトシ鉱床の閃亜鉛鉱も同様に高いインジウム含有量を持ち，かつ櫻井鉱も存在する可能性が高い（Ishihara et al., 2010）．すなわ
ち銀鉱物の多産とインジウム濃集との関係が示唆される．
鉱山所有者のPan American Silver社のホームぺージによると，現在の採掘量は250トン/日，2008年の鉱石処理量は93,591トン，銀875,000オンス（27,213kg），
第6図 ケチスラ地方の鉱床に見られるメタルゾーニング．
（Sugaki et al., 1984）
2010 年 6 月号

亜鉛1,989トン，銅150トンであった．逆算すると，品位は291ppm Ag，2.1％ Zn，0.16％ Cuである．鉱量

― 74 ―

石原 舜三・村上 浩康

環境 が必要である．その火山活動は基本的にはチタン鉄鉱系マグマに由来するため還元的であり，火山性のため若干酸化的となる．豊羽鉱床では逆に酸化的マグマが基盤の含炭素堆積岩類と反応してfO 2の低下を招いた（Ohta, 1995）．
ペルーではボリビア多金属帯の北方延長部の鉛亜鉛鉱脈あるいはマント型鉱床から得られているものと思われる．このペルーからボリビア多金属帯を経てアルゼンチンへと続く鉱化ゾーンは世界で最もインジウムを濃集しているものと思われ，韓国・日本・ベルギーなどのインジウム金属の原精鉱は主にこの地域の鉱床に由来すると思ってよいであろう．この多金属型
第7図 ボリビア産閃亜鉛鉱のインジウム含有量．Sugaki
et al（2008）.に筆者らのポトシ分析値を追加．

鉱床を形成した鉱液は亜鉛に富み，かつ錫のみならず，銀，更には銅が多く含まれている必要性がある．
その鉱液はチタン鉄鉱系の火山鉱化帯で発生した可能性が高く，そのような地域の探査活動においては鉱としてはProven＋Probable＝2,447,247トン（Ag 410石のインジウム含有量を検討する必要がある．

g/t, Zn 3.66％）を計上しており，含まれる金属量は銀一方，一鉱床内で何処に高品位部が存在するかは10.0トン，亜鉛89,569トンである．インジウム品位ある

非常に重要な研究課題である．豊羽鉱床では南東部

いは含有量については公表されていない．の鉱液の湧口付近，すなわち深所で高品位であった．これとサンヴィセンテ鉱床のようなAg-Pb-Zn帯と4．今後の展望
日本のインジウムの利用は今や 都市鉱山 に大きの量的な関係は如何であろうか．この問題に対応するためには，まず含インジウム鉱床を発見することが必要である．

く依存するものの，それに至るためにはやはり 天然

海底火山活動に伴って生成した塊状硫化物鉱床に資源 からの供給が欠かせない．USGS Mineral com-

伴うインジウムは，カナダの先カンブリア地塊（キッドmodities によれば2009 年のインジウム生産量は，主クリーク），アパラチア造山帯（ブルンスウィックなど：に鉱石から生産している国として，中国300トン，カナ石原・村上, 2007），ロシアのウラル山地の同時期の造ダ50トン，ペルー20トン，ロシア12トン，ブラジル10ト山帯などに限られ，カナダのサリヴァン鉱山の閉山以ン，輸入精鉱から回収している国の生産量として，韓後，このタイプの鉱床はインジウム供給源としての地

国85トン，日本60トン，ベルギー30トンが計上されて位がますます低下した．しかし，ポルトガルのネべシいる．

ュコルボ鉱床では多量のインジウムが銅鉱体中に，主これらの原鉱石を推測すると，中国は主に華南のとして黄錫鉱・褐錫鉱（stannoidite）と共存しており堆積岩類地域の割目規制型の錫含有鉛亜鉛鉱床（大（Benzaaaoua et al., 2003），いま回収が検討されてい廠・都竜など：石原・村上, 2008），ごく少量が北部中ると聞く．この開発規模如何によっては塊状硫化物

国の堆積岩類中の含錫鉛亜鉛鉱脈（石原ほか, 2006）鉱床が復権を果たす日が来るかもしれないし，またそに由来すると思われる．ベトナム北部の同様な堆積の詳細な鉱物学的研究によって濃集機構が明らかに岩類中の含錫鉛亜鉛鉱床にも高いインジウム含有量されるであろうことを期待したい．

を持つものがあり（石原ほか, 2008），その精鉱は中国に輸出されているので含まれるインジウムは中国で回謝辞：この小文をまとめるにあたり貴重な未公表の情収されているかもしれない．しかし含錫鉛亜鉛鉱床で報を賜ったボリビア在のDrs. Osvaldo Arace, Jorge

もスカルン型の場合にはインジウム異常は認められずRelvas両氏に心よりお礼申し上げる．

（石原・遠藤, 2009），豊羽鉱床で見たごとく， 火山性
地質ニュース 670号

高品位型インジウム資源の現状

文
献Benzaaaoua, M., Marion, P., Pinto, A., Migeon, H. and Wagner, F. E.
（2003）：Tin and indium mineralogy within selected samples
from the Neves Corvo ore deposit (Portogal): a multidisciplinarystudy. Minerals Eng., 16, 1291−1302.
石原舜三（2005a）：いまインジウムが面白い．札幌市の豊羽鉱山．地質ニュース，no.605，46−54．
石原舜三（2005b）：インジウムと火山堆積性塊状硫化物鉱床，特にポルトガルのネべシュコルボ鉱床について．地質ニュース，no.612，10−21．
石原舜三・遠藤祐二（2009）：西南日本外帯，豊栄鉱山産スカルン型
錫硫化鉱石の微量成分，特にインジウム含有量の評価（短報）．
資源地質，v. 59，157−164．
Ishihara, S. and Matsueda, H.（2010）：Chemical characteristics of theIn-rich ores from the Toyoha polymetallic veins, Hokkaido,
Japan. Bull. Geol. Surv. Japan (submitted).
石原舜三・村上浩康（2007）：ブルンスウィック12号鉱床の現状．資源
地質，v. 57，no.1，51−58．
石原舜三・村上浩康（2008）：華南のインジウム資源の地質的背景，特に大廠鉱床の成因について．資源地質，v. 58，139−150．
石原舜三・石山大三・秦克章（2006）：大興安嶺山脈南部のスズ多金属鉱床におけるインジウム資源の評価．資源地質，v. 56，212−215．
石原舜三・浦辺徹郎・渡辺 寧（2008）：ベトナムの非鉄金属鉱物資源の概要．資源地質，v. 58，27−36．
Ishihara, S., Murakami, H. and Marquez-Zavalia, M. F.（2010）：
Potentiality of In-mineral resource in the tin-polymetallic deposits

2010 年 6 月号

― 75 ―

in Bolivia. Bull. Geol. Surv. Japan (submitted).
松坂裕治（2009）：インジウム．工業レアメタル．No.125，116−118．
成井英一・吉江 隆・加藤金良（1988）：鉱化ステージと微量成分を指針とした豊羽鉱床の探鉱．鉱山地質，v. 38，99−113．
Ohta, E.（1989）：Occurrence and chemistry of indium-containing
minerals from the Toyoha mine, Hokkaido, Japan. Mining Geol.
v. 39, 355−372.
Ohta, E.（1995）：Common features and genesis of tin-polymetallicveins. In Mineral Resources of the NW Pacific Rim (S. Ishihara & G. K. Czamanske editors). Resource Geology SpecialIssue, no. 18, 187−196.
Sugaki, A., Ueno, H., Shimada, N., Kusachi, I., Kitakaze, A., Hayashi,K., Kojima, S., Sanjines, O. V., Sanches, A. C. and Veralde, O. V.
（1984）：Geological study on the polymetallic ore deposits in theQuechisla District, Bolivia. Sci. Rept. Tohoku Univ. 3rd Series,v.XVI, 37−129.
Sugaki, A., Kitakaze, A., Shimada, N.,Ueno, H. and Kusachi, I.
（2008）：Indium bearing ores from the xenothermal deposits inBolivia. Abstract Issue for Annual Mtg. Mineral. Sci. Japan at
Akita Univ., p.242.
吉江 隆・成井英一・加藤金良（1986）：豊羽鉱床の生成過程と微量有価成分の分布．鉱山地質，v. 36，179−193．

ISHIHARA Shunso and MURAKAMI Hiroyasu（2010）：Present understanding on the high-grade indium resources.

＜受付：2010年4月2日＞